Método de clasificación y designación de hierro fundido El hierro fundido es una aleación de hierro y carbono con un contenido de carbono superior al 2,1%. Se obtiene volviendo a fundir arrabio (parte del arrabio para la fabricación de acero) en el horno y añadiendo ferroaleaciones, chatarra de acero y hierro reelaborado para ajustar la composición. La diferencia con el arrabio es que el arrabio es un proceso secundario, mayormente transformado en piezas de arrabio. Las piezas fundidas de hierro tienen una excelente capacidad de fundición y se pueden convertir en piezas complejas y, en general, tienen una buena maquinabilidad. Además, tiene las características de buena resistencia al desgaste y absorción de impactos, y bajo precio. Representación de grados de hierro fundido: (según GB5612-85) Varios códigos de hierro fundido se componen de la primera letra regular mayúscula del alfabeto fonético chino que representa las características del hierro fundido. Cuando las letras de código de los dos nombres de hierro fundido son iguales, se pueden distinguir agregando una letra regular en minúscula después de la letra regular en mayúscula. Cuando sea necesario subdividir el hierro fundido del mismo nombre, tome la primera letra regular en mayúscula del alfabeto fonético chino con sus características de subdivisión y colóquela en la parte posterior. Nombre de hierro fundido Número de código Instancia del método de representación Hierro fundido gris HT HT100 ... Hierro fundido de grafito compactado Rodera RuT400 ... Hierro fundido nodular QT QT400-17 ... Hierro fundido maleable corazón negro KHT KHT300-06 ... Hierro fundido maleable de corazón blanco KBT KBT350-04 ... Fundición maleable perlítica KZT KZT350-04 ... Hierro fundido resistente al desgaste MONTE MT Cu1PTi-150 Hierro fundido blanco antidesgaste KmBT KmBTMn5Mo2Cu Hierro dúctil antidesgaste KmQT KmQTMn6 Hierro fundido refrigerado LT LTCrMoR Hierro fundido resistente a la corrosión S T STSi15R Hierro dúctil resistente a la corrosión SQT SQTAl15Si5 Hierro fundido resistente al calor RT RTCr2 Hierro dúctil resistente al calor RQT RQTA16 Hierro fundido austenítico A ... El grupo de números después del nombre del código en el grado representa el valor de resistencia a la tracción; cuando hay dos grupos de números, el primer grupo representa el valor de resistencia a la tracción y el segundo grupo representa el valor de alargamiento. Los dos conjuntos de números están separados por "uno". Los elementos de aleación están representados por símbolos de elementos internacionales. Cuando el contenido es mayor o igual al 1%, se representan mediante números enteros: generalmente no se marca cuando el contenido es menor al 1%. Los elementos convencionales (C, Si, Mn, S, p) generalmente no están marcados, y su símbolo y contenido están marcados solo cuando tienen funciones especiales. Hierro fundido blanco: Todo el carbono en el hierro fundido blanco está en forma de carbono infiltrado (Fe3c), porque la fractura es de color blanco brillante. Por lo tanto, se llama hierro fundido blanco. Debido a la gran cantidad de Fe3c duro y quebradizo, el hierro fundido blanco tiene alta dureza, alta fragilidad y difícil procesamiento. Por lo tanto, rara vez se usa directamente en aplicaciones industriales y solo se usa para algunas piezas que requieren resistencia al desgaste sin impacto, como matrices de trefilado, bolas de hierro de molino de bolas, etc. Se usa principalmente como palanquilla para la fabricación de acero y hierro fundido maleable. Hierro fundido gris; la mayor parte o la totalidad del carbono en el hierro fundido existe como grafito en escamas libre. La fractura es gris. Tiene un buen rendimiento de fundición, buena trabajabilidad de corte, resistencia al desgaste, buena resistencia al desgaste, además tiene ingredientes de fusión simples, bajo costo y se usa ampliamente en la fabricación de fundiciones estructurales complejas y piezas resistentes al desgaste. La fundición gris se divide en fundición gris a base de ferrita, fundición gris a base de perlita-ferrita y fundición gris a base de perlita según diferentes estructuras de matriz. Debido a la presencia de grafito en escamas en la fundición gris, el grafito es un componente de baja densidad, baja resistencia, baja dureza, plasticidad y tenacidad que tiende a cero. Su existencia es como una gran cantidad de pequeños huecos en la matriz de acero, lo que reduce el área de apoyo y aumenta la fuente de grietas. Por lo tanto, el hierro fundido gris tiene poca resistencia y poca tenacidad, y no se puede presionar. Para mejorar su rendimiento, agregue una pequeña cantidad de inoculantes como ferrosilicio y silicio de calcio al hierro fundido antes de verter para refinar la matriz de perlita. Hierro fundido maleable: El hierro fundido maleable está hecho de piezas en bruto de hierro fundido blanco fundidas a partir de aleaciones de hierro y carbono con bajo contenido de carbono y silicio, y luego se somete a un tratamiento de recocido a alta temperatura a largo plazo para descomponer la cementita en grafito floculante. El hierro forjado es un hierro fundido blanco que ha sido grafitizado. La fundición maleable se divide en dos categorías según las diferentes microestructuras después del tratamiento térmico; una categoría es el hierro fundido maleable de núcleo negro y el hierro fundido maleable perlado. La estructura del hierro fundido maleable de núcleo negro es principalmente ferrita (F) básica + grafito floculante; la estructura del hierro fundido maleable de perlita es principalmente matriz de perlita (P) + grafito floculante. El otro tipo es hierro fundido maleable de núcleo blanco. La estructura del hierro fundido maleable de núcleo blanco está determinada por el tamaño de la sección. La sección pequeña está basada en ferrita, el área superficial de la sección grande es ferrita y el núcleo es perlita y carbono recocido. El grafito se vuelve fino y uniformemente distribuido, y el hierro fundido se trata mediante esta inoculación. Se llama hierro fundido inoculado. Hierro fundido nodular: Agregue una cierta cantidad de agente esferoidizante (ferrosilicio, magnesio, etc. de uso común) para esferoidizar el grafito en el hierro fundido antes de verter el hierro fundido (hierro grafito esferoidal). Debido a que el carbono (grafito) existe en la matriz de hierro fundido en forma esférica, mejora su efecto de división en la matriz y la resistencia a la tracción, el límite elástico, la plasticidad y la tenacidad al impacto del hierro fundido dúctil mejoran enormemente. Y tiene las ventajas de resistencia al desgaste, absorción de impactos, buen rendimiento del proceso, bajo costo, etc. Se ha sustituido ampliamente por hierro fundido maleable y algo de acero fundido, piezas de acero forjado, como cigüeñales, bielas, rodillos, ejes traseros de automóviles. etc.